( ii64 ) 



électrolytiqiies (' ) sont formées généralement de silicium, de fer et de 

 traces de carbone : leurs proportions, qui étaient d'environ un centième peu 

 après les premières applioalions de ces méthodes, ne dépassent guère 

 aujourd'hui <7um:re dix-millièmes. Voici d'ailleurs les chiffres trouvés à diffé- 

 rentes époques : 



Années 

 1890. 1893. 1897. 



Silicium o>9o o,25 0,02 



Fer o,4o 0,^0 o.i'). 



Aluminium qSj/O 99!35 99)86 



100,00 100,00 100,00 



» On remarque que les proportions de silicium sont allées sans cesse 

 en s'affaiblissant, jusqu'à devenir négligeables, tandis que celles du fer 

 restent appréciables. 



M II lîiut, pour expliquer ce fait, remonter aux sources mêmes des impu- 

 retés. Le silicium provient principalement des produits d'alimentation et 

 du charbon des électrodes, substances qui sont rarement exemples de 

 silice, mais qu'on a réussi <à purifier suffisamment; le fer est fourni parla 

 cuve, ou son armature, et peut être évité avec certaines dispositions que 

 nous allons décrire. 



» Premier type de four. — I^e bain est maintenu fondu, moitié par le courant, 

 moitié par une source extérieure de chaleur. L'appareil est formé d'une cuve en fonte 

 de fer VV {fig. i) de forme parallélépipédique, revêtue extérieurement d'une gar- 

 niture en maçonnerie MM, la protégeant contre les gaz surchauffés qui l'entourent. 



» Les électrodes sont en charbon; la cathode C est disposée immédiatement au- 



{') L'électrométallurgic de l'aluminium est basée sur l'électrolyso d'un tain fondu, 

 composé d'un mélange de fluorure double d'aluminium et de sodium et de fluorures 

 et chlorures de métaux alcalins et alcalino-terreux ; cette addition de sels étrangers a 

 pour principal but d'abaisser la température du point de fusion du bain, tout en 

 lui conservant le maximum de fluidité. 



Le bain est contenu dans une cuve en fonte de fer, garnie ou non intérieurement 

 d'une couche de charbon aggloméré; il est amené à l'état de fusion ignée et maintenu 

 fondu par le courant qui le traverse, ou partie par le courant, partie par une source 

 extérieure de chaleur. Les électrodes sont formées de charbon aggloméré. 



L'alimenlatiou du bain s'opère par un mélange d'alumine, de fluorure d'aluminium 

 et des différents sels qui conslilueut l'éleclroljte, do fnçon à maintenir constants son 

 niveau cl sa composition. 



